!271 



57,3 Leerjord = 17,42 = 5 Ilt 



46,8 Kiseljord = 24,3 1 = 4 — 

 den fra Aue indeholder efter V* Rose 



47 Leerjord = Qi^gS = 4 Ilt 



52 Kiseljord = 27,01 = 5 — 

 den fra Passau indeholder efter Gehlen 



42,5 Leerjord = i9,85 = 2 Ilt 



55,0 Kiseljord = 28,57 == ^ ~~ 

 Det er altsaa klart, at Porcelainjorden, naar den over- 

 hovedet skal betragtes som en chemisk Forening af Leerjord 

 med Vand og Kiseljord, indeholder indblandet Kiseljord, snart i 

 storre, snart i mindre stor Mængde. Jeg valgte nu en anden 

 Vei for at undersöge den chemiske Blanding af Porcelainjorden. 

 Jeg kogte en uveiet Mængde bornholmsk slemmet Porcelainleer 

 med Svovelsyre, som ikkun var lidet fortyndet med Vandj efter 

 Indkogningen blev Syren fortyndet med Vand og Leret udvad-« 

 sket; det blev derpaa kogt med en Oplosning af kulsuurt fuld- 

 komment kiselfrit Natron, og derefter udvadsket. 



Den svovelsure Oplosning blev bundfældet med Ammo« 

 niak; det glödede Bundfald veiede 3i,559 engelske Gran, og 

 efterlod ved Oplosningen i fortyndet Svovlsyre 2,1 46 Gran, som 

 ikke var reen Kiseljord, men hvoraf conc. Svovelsyre uddrog en 

 betydelig Mængde Leerjord; jeg troer derfor at kunne antago 

 det for et Singulosilicat af Leerjorden, og efter Fradrag af Kisel- 

 jorden blev 29,41 3 Leerjord tilbage. Kiseljorden blev udskilt 

 af Natron-Oplosningen ved at blande den med en stor Mængde 

 Salmiak og afdampe til Torhed. Kiseljorden blev tilbage ved 

 Saltets Oplosning i Vand, og veiede efter Glödningen 26,482 

 engelske Gran: 



